jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
devient plus incertain : à Carmaux, où l'on aspire le 0/1/2 dans un séparateur pneumatique, la proportion enlevée, pour 1 à 5 % d'eau, n'est que de 40 % du poussier contenu dans les fines, et l'ombrage à 25 % seulement, quand la teneur en eau atteint 6 à 7 unités. D'après M. Deniarel-Freson, quand l'humidité s'accroît, les appareils à ventilateur donneraient plus longtemps que les tamis des résultats appréciables ; la question est toutefois controversée : dans des essais faits sur des fines brûlées 0/10 à 4,1 % d'eau, les mines de Montceau ont encore trouvé après dépoussiérage pneumatique une proportion de 0/1 passant 17 % du poids des fines, tandis que des charbons analogues et même un peu plus humides, à 5,0 d'humidité, ne contenaient plus que 1,5 % de poussier après passage sur tamis. Des dépoussiéreurs pneumatiques à palettes mobiles employés dans diverses mines belges recueillent 70 à 80 % de 11 "/l à éliminer. Presque toujours le dépoussiérage préalable prévient un plus grand intérêt : à la fosse Thiers de la Compagnie d'Anzin, l'enlèvement du 0/2 (20 % du lingot traité) avant lavage réduit à 3 % la quantité de schlamms, tandis qu'au lavoir de Trescolles de la Compagnie de la Grand'Combe, où l'on ne pratique pas de dépoussiérage, il reste encore, après extraction fine de la corporation des schlamms propres à utiliser aux chaudières, 10 % de schlamms à jeter aux chaudières. Ponl-à-Vendin, où la Compagnie de Lens compte enlever à sec que le 0 1/2, soit environ 15 % du 0/0, on évitera ainsi la majeure partie des 5 à 7 % de schlamms actuels. Quand la mine est sèche, le dépoussiérage du charbon qui vient d'en être extrait n'offre aucune difficulté ; mais on peut hésiter à effectuer cette opération si le charbon sort humide du puits ou n'est traité, comme dans le cas d'un lavoir central, qu'après un séjour plus ou moins prolongé au dehors ; on estime, à Lens, qu'une demi-journée de circulation entre la fosse et le lavoir suffit, s'il pleut, à porter à 5 ou 6 % d'eau du
de la Compagnie de la Grand'Combe, où l'on ne pratique pas de dépoussiérage, il reste encore, après extraction fine de la corporation des schlamms propres à utiliser aux chaudières, 10 % de schlamms à jeter aux chaudières. Ponl-à-Vendin, où la Compagnie de Lens compte enlever à sec que le 0 1/2, soit environ 15 % du 0/0, on évitera ainsi la majeure partie des 5 à 7 % de schlamms actuels. Quand la mine est sèche, le dépoussiérage du charbon qui vient d'en être extrait n'offre aucune difficulté ; mais on peut hésiter à effectuer cette opération si le charbon sort humide du puits ou n'est traité, comme dans le cas d'un lavoir central, qu'après un séjour plus ou moins prolongé au dehors ; on estime, à Lens, qu'une demi-journée de circulation entre la fosse et le lavoir suffit, s'il pleut, à porter à 5 ou 6 % d'eau du charbon qui n'en avait que 2 à 3 % au départ. Les mines qui pratiquent l'arrosage systématique au chantier se trouvent à ce point de vue dans une situation particulièrement difficile ; aussi, la Sarre, dont les charbons bruts ont de 3 à 8,5 % d'humidité, n'y recourt-elle qu'exceptionnellement ; la Compagnie de Blanzy, bien qu'arrosant aussi avant le tir, accuse des teneurs moindres, 3 à 5 % en temps normal, ce qui rend le dépoussiérage encore possible, et elle n'a pas craint de prévoir des tamis vibrants même à son nouveau lavoir central. Sauf dans le cas où l'on a affaire à du charbon trop humide, ou dans celui, qui deviendra de plus en plus rare, où le poussier est trop cendreux pour être directement employé, le dépoussiérage est donc à conseiller. Il serait toutefois inutile, bien entendu, si la proportion de poussier était insignifiante ou si tout l'ensemble des fines était assez pur pour qu'on puisse se contenter du lavage des grains. Elude technique des charbons à traiter. — Le choix des appareils et les dispositions à prendre pour l'installation d'un atelier de préparation mécanique dépendent, en même temps que des nécessités commerciales, de la nature des charbons
la Compagnie de Blanzy, bien qu'arrosant aussi avant le tir, accuse des teneurs moindres, 3 à 5 % en temps normal, ce qui rend le dépoussiérage encore possible, et elle n'a pas craint de prévoir des tamis vibrants même à son nouveau lavoir central. Sauf dans le cas où l'on a affaire à du charbon trop humide, ou dans celui, qui deviendra de plus en plus rare, où le poussier est trop cendreux pour être directement employé, le dépoussiérage est donc à conseiller. Il serait toutefois inutile, bien entendu, si la proportion de poussier était insignifiante ou si tout l'ensemble des fines était assez pur pour qu'on puisse se contenter du lavage des grains. Elude technique des charbons à traiter. — Le choix des appareils et les dispositions à prendre pour l'installation d'un atelier de préparation mécanique dépendent, en même temps que des nécessités commerciales, de la nature des charbons à traiter : suivant que ces charbons sont gras ou maigres, durs ou friables, propres ou cendreux, les conditions de leur traitement pourront être toutes différentes ; la proportion des divers calibrages données par le tout-venant est nécessaire à connaître pour fixer le nombre d'appareils correspondant à chacun d'eux, leur plus ou moins grande facilité de lavage sera un élément essentiel du choix entre les types de lavoir aussi bien que de l'importance à prévoir pour les appareils de traitement des mixtes, la quantité et la propreté du poussier auront leur influence sur la solution du dépoussiérage préalable ; une fois le lavoir construit, le réglage de son allure variera d'ailleurs avec les divers charbons à y passer. Aussi bien pour l'établissement même de l'installation que pour sa marche journalière, une étude technique des charbons à traiter s'impose donc, et le meilleur moyen d'éviter de fausses manoeuvres est de la pousser le plus loin possible. Un charbon est caractérisé principalement par sa teneur en matières volatiles et la teneur, et la nature de ses cendres, ainsi que par son pouvoir calorifique et son aptitude à la cokéfaction : ces deux dernières propriétés sont d'ailleurs assez étroitement liées aux premières pour
plus ou moins grande facilité de lavage sera un élément essentiel du choix entre les types de lavoir aussi bien que de l'importance à prévoir pour les appareils de traitement des mixtes, la quantité et la propreté du poussier auront leur influence sur la solution du dépoussiérage préalable ; une fois le lavoir construit, le réglage de son allure variera d'ailleurs avec les divers charbons à y passer. Aussi bien pour l'établissement même de l'installation que pour sa marche journalière, une étude technique des charbons à traiter s'impose donc, et le meilleur moyen d'éviter de fausses manoeuvres est de la pousser le plus loin possible. Un charbon est caractérisé principalement par sa teneur en matières volatiles et la teneur, et la nature de ses cendres, ainsi que par son pouvoir calorifique et son aptitude à la cokéfaction : ces deux dernières propriétés sont d'ailleurs assez étroitement liées aux premières pour que le plus souvent, celles-ci soient seules à retenir. Sa dureté ou sa friabilité, et la facilité avec laquelle il se conserve ou s'altère sous l'action de l'air atmosphérique, ont également leur importance. A) Matières volatiles. — Les matières volatiles constituent la première caractéristique du charbon, et, à bien des points de vue, la plus essentielle : entre les houilles sèches à longue flamme, les charbons à gaz et à coke, les charbons maigres et les anthracites, existent des différences capitales sur lesquelles il n'est pas besoin d'insister; or, les propriétés de ces diverses sortes de charbon sont dans leurs grandes lignes liées à leurs teneurs en matières volatiles. Elles ne le sont, il est vrai, que dans les grandes lignes. Tel charbon à 18-20 % de matières volatiles peut donner du coke, et tel autre n'être nullement agglomérable ; certains anthracites, à égalité de teneurs en matières volatiles, sont aptes ou non à alimenter des moteurs à gaz pauvre ; il y a des charbons à gaz dont le gaz trop sulfuré nécessite une épuration compliquée ; des charbons à coke qui, gonflant à la cuisson, détériorent les parois des fours, et des charbons très maigres qui, grâce au
points de vue, la plus essentielle : entre les houilles sèches à longue flamme, les charbons à gaz et à coke, les charbons maigres et les anthracites, existent des différences capitales sur lesquelles il n'est pas besoin d'insister; or, les propriétés de ces diverses sortes de charbon sont dans leurs grandes lignes liées à leurs teneurs en matières volatiles. Elles ne le sont, il est vrai, que dans les grandes lignes. Tel charbon à 18-20 % de matières volatiles peut donner du coke, et tel autre n'être nullement agglomérable ; certains anthracites, à égalité de teneurs en matières volatiles, sont aptes ou non à alimenter des moteurs à gaz pauvre ; il y a des charbons à gaz dont le gaz trop sulfuré nécessite une épuration compliquée ; des charbons à coke qui, gonflant à la cuisson, détériorent les parois des fours, et des charbons très maigres qui, grâce au goudron, qu'ils distillent, peuvent, au moins en mélange, passer facilement aux fours à coke. Au surplus, ce que l'on est convenu d'appeler teneurs en matières volatiles n'a rien de bien défini et, suivant le mode d'opérer, la même houille peut être classée comme ayant des teneurs assez différentes ; tant qu'on ne se sera pas entendu sur une méthode précise pour les déterminer, il restera dans leur désignation quelque chose d'arbitraire. Si importante qu'en soit la détermination, elle ne donnera, d'ailleurs, jamais qu'une indication générale des propriétés du combustible et, en particulier, de son pouvoir cokéant, ce dernier pouvant être notablement modifié suivant la température à laquelle la distillation s'effectue. En pratique, la recherche des teneurs en matières volatiles, complétée, s'il y a lieu, par un essai du pouvoir cokéant, renseignera toutefois suffisamment sur l'emploi courant, qu'on peut réserver au charbon disponible et sur le mode de préparation qu'il comporte. Pour les charbons gras qui s'agglomèrent au feu, un calibrage précis a moins d'importance que pour les charbons maigres, dont les fines risquent de passer à travers les barreaux de grille d'une chaudière ; il faut cependant séparer du gros les fines grasses, pour permettre le lavage soigné nécessaire aux
qu'on ne se sera pas entendu sur une méthode précise pour les déterminer, il restera dans leur désignation quelque chose d'arbitraire. Si importante qu'en soit la détermination, elle ne donnera, d'ailleurs, jamais qu'une indication générale des propriétés du combustible et, en particulier, de son pouvoir cokéant, ce dernier pouvant être notablement modifié suivant la température à laquelle la distillation s'effectue. En pratique, la recherche des teneurs en matières volatiles, complétée, s'il y a lieu, par un essai du pouvoir cokéant, renseignera toutefois suffisamment sur l'emploi courant, qu'on peut réserver au charbon disponible et sur le mode de préparation qu'il comporte. Pour les charbons gras qui s'agglomèrent au feu, un calibrage précis a moins d'importance que pour les charbons maigres, dont les fines risquent de passer à travers les barreaux de grille d'une chaudière ; il faut cependant séparer du gros les fines grasses, pour permettre le lavage soigné nécessaire aux fines à coke. Un classement par grosseur et, s'il y a lieu, un lavage particulièrement poussé sont, au contraire, indispensables pour les charbons maigres, dont les gros calibrés vont au chauffage domestique, les petits calibrés aux grilles mécaniques, et les fines à l'agglomération, pendant que les mixtes et les barrés ont, dans les usines à chaux et ciments, un débouché tout indiqué. Le calibrage et parfois le lavage sont encore plus nécessaires pour les anthracites. La préparation d'un charbon, au moins dans le sens limité que nous avons admis, ne peut toutefois modifier, sauf par son mélange avec d'autres charbons, la teneur d'une houille en matières volatiles, il n'y a donc pas lieu de s'arrêter longuement sur ce point. B) Teneurs en cendres. — Il en va tout autrement des teneurs en cendres, que le triage et le lavage des charbons peuvent complètement transformer. La répartition de ces cendres dans la houille varie considérablement avec le charbon traité : il y a des charbons qu'un simple triage ou un déschistage sommaire suffit à purifier, et d'autres où le stérile est si intimement mêlé que la séparation en est presque impossible ; la diminution de teneurs en cendres pourra donc entraîner,
ont, dans les usines à chaux et ciments, un débouché tout indiqué. Le calibrage et parfois le lavage sont encore plus nécessaires pour les anthracites. La préparation d'un charbon, au moins dans le sens limité que nous avons admis, ne peut toutefois modifier, sauf par son mélange avec d'autres charbons, la teneur d'une houille en matières volatiles, il n'y a donc pas lieu de s'arrêter longuement sur ce point. B) Teneurs en cendres. — Il en va tout autrement des teneurs en cendres, que le triage et le lavage des charbons peuvent complètement transformer. La répartition de ces cendres dans la houille varie considérablement avec le charbon traité : il y a des charbons qu'un simple triage ou un déschistage sommaire suffit à purifier, et d'autres où le stérile est si intimement mêlé que la séparation en est presque impossible ; la diminution de teneurs en cendres pourra donc entraîner, suivant les charbons, des proportions de déchets complètement différentes, et la connaissance précise de cette facilité de lavage est de première importance. Si, pour diminuer d'une unité la teneur en cendres, il fallait accroître les déchets dans des conditions excessives, on ne saurait y songer ; même avec un déchet relativement faible, il reste à savoir si l'intérêt, variable avec les concurrençes d'emploi du combustible, qu'il y a à améliorer sa qualité, intérêt qui a sa contre-partie dans une augmentation de prix du produit livré, est ou non suffisant pour compenser les frais de traitement et les pertes. On ne saurait trop insister sur ce point vis-à-vis des consommateurs, comme vis-à-vis des exploitants de mines. La construction et l'étude, qui se généralisent de plus en plus, des courbes de lavabilité des charbons s'imposent avant le traitement d'un charbon donné. Proposée pour la première fois en 1903 par M. Charvet, perfectionnée depuis par d'autres ingénieurs, notamment par M. Henry, au congrès de Liège en 1905, et M. Hanappe en 1910, cette méthode donne toutes facilités pour étudier, sous toutes ses faces, le problème de la lavabilité d'un charbon. On sait en quoi elle consiste. Un appareil de laboratoire, se rapprochant le
relativement faible, il reste à savoir si l'intérêt, variable avec les concurrençes d'emploi du combustible, qu'il y a à améliorer sa qualité, intérêt qui a sa contre-partie dans une augmentation de prix du produit livré, est ou non suffisant pour compenser les frais de traitement et les pertes. On ne saurait trop insister sur ce point vis-à-vis des consommateurs, comme vis-à-vis des exploitants de mines. La construction et l'étude, qui se généralisent de plus en plus, des courbes de lavabilité des charbons s'imposent avant le traitement d'un charbon donné. Proposée pour la première fois en 1903 par M. Charvet, perfectionnée depuis par d'autres ingénieurs, notamment par M. Henry, au congrès de Liège en 1905, et M. Hanappe en 1910, cette méthode donne toutes facilités pour étudier, sous toutes ses faces, le problème de la lavabilité d'un charbon. On sait en quoi elle consiste. Un appareil de laboratoire, se rapprochant le plus possible des conditions du lavage industriel, opère, pour une grosseur donnée, la répartition des couches de UTILISATION DU COMBUSTIBLE charbon dans une éprouvette comme elles le seraient dans un bac à piston, et l'analyse des diverses tranches du charbon ainsi classé permet de tracer trois courbes donnant, pour le charbon étudié, en fonction de la position d'une tranche dans le lit de lavage, les teneurs en cendres de celle tranche, de la moyenne des tranches supérieures et de la moyenne des tranches inférieures ; on a ainsi la courbe des teneurs élémentaires et les deux courbes caractéristiques des charbons lovés et des déchets. Leur examen permet d'évaluer, pour chaque teneur des charbons lavés, le rendement que l'on peut atteindre, la teneur minima et la teneur moyenne des déchets. On en déduit facilement l'augmentation de prix qui doit correspondre à la réduction d'une unité dans le pourcentage des cendres. Supposons, par exemple, qu'un charbon contenant 15 à 20 % de cendres à l'état brut puisse être ramené à 10 % avec 90 % de rendement, ou à 9 % avec un rendement de 88 ; si p et p' sont les prix respectifs des charbons à 10 et 9 %
charbon étudié, en fonction de la position d'une tranche dans le lit de lavage, les teneurs en cendres de celle tranche, de la moyenne des tranches supérieures et de la moyenne des tranches inférieures ; on a ainsi la courbe des teneurs élémentaires et les deux courbes caractéristiques des charbons lovés et des déchets. Leur examen permet d'évaluer, pour chaque teneur des charbons lavés, le rendement que l'on peut atteindre, la teneur minima et la teneur moyenne des déchets. On en déduit facilement l'augmentation de prix qui doit correspondre à la réduction d'une unité dans le pourcentage des cendres. Supposons, par exemple, qu'un charbon contenant 15 à 20 % de cendres à l'état brut puisse être ramené à 10 % avec 90 % de rendement, ou à 9 % avec un rendement de 88 ; si p et p' sont les prix respectifs des charbons à 10 et 9 % de cendres, la réduction d'une unité sur la teneur ne sera avantageuse que si complètement distinctes, raccordées par un congé très net, c'est une indication qu'il sera facile d'éliminer les schistes et de ramener sans grandes pertes le charbon à sa teneur minimum, tandis qu'une courbe d'inclinaison régulière correspondrait au contraire à un charbon peu lavable ; par contre, dans le premier cas, une fois atteinte la limite correspondante à peu près à la teneur constitutionnelle du charbon, il faudrait diminuer le rendement dans des proportions inacceptables pour ne gagner parfois sur les cendres qu'une fraction d'unité, et l'abscisse du point supérieur de la courbe indique le chiffre qu'en aucun cas on ne saurait dépasser. Il est vrai que l'éprouvette servant au classement de laboratoire réalise un lavage moins parfait que celui des bacs à piston et que, par suite, on peut atteindre dans la pratique des résultats un peu meilleurs que ceux auxquels conduit l'examen des courbes de lavabilité ; les indications qu'elles donnent n'en sont pas moins très rapprochées de la réalité et précieuses à retenir. L'étude de ces courbes permet d'ailleurs non seulement d'étudier à l'avance les facilités de lavage des charbons, mais encore de contrôler lancer
contraire à un charbon peu lavable ; par contre, dans le premier cas, une fois atteinte la limite correspondante à peu près à la teneur constitutionnelle du charbon, il faudrait diminuer le rendement dans des proportions inacceptables pour ne gagner parfois sur les cendres qu'une fraction d'unité, et l'abscisse du point supérieur de la courbe indique le chiffre qu'en aucun cas on ne saurait dépasser. Il est vrai que l'éprouvette servant au classement de laboratoire réalise un lavage moins parfait que celui des bacs à piston et que, par suite, on peut atteindre dans la pratique des résultats un peu meilleurs que ceux auxquels conduit l'examen des courbes de lavabilité ; les indications qu'elles donnent n'en sont pas moins très rapprochées de la réalité et précieuses à retenir. L'étude de ces courbes permet d'ailleurs non seulement d'étudier à l'avance les facilités de lavage des charbons, mais encore de contrôler lancer de lavoir et de comparer les rendements des divers appareils employés. Certaines mines ont poussé très loin leur utilisation courante. C'est le cas en particulier des mines de Blanzy où, depuis de longues années, le traitement des charbons est minutieusement étudié à l'avance, et où les diverses qualités produites par les mines donnent lieu, d'après l'examen de ces courbes, à des mélanges appropriés, correspondant aux meilleurs rendements. M. Moreau a particulièrement insisté dans son récent article de la Revue de Métallurgie sur l'étude, grâce aux courbes de lavabilité, de la question complexe des mélanges. Si à un poids connu d'un charbon donné on mélange le produit du lavage à des teneurs variables d'une quantité constante d'un second charbon, la relation existant entre les poids et les teneurs des deux constituants permet de déterminer, par une simple lecture, les meilleures conditions du lavage en vue d'obtenir au mélange un maximum de tonnage ou un minimum de teneur. Au lavoir n° 5 de Blanzy, on avait à mélanger des flambants avec des anthracites dans une proportion fixée par la teneur en matières volatiles des deux tiers de la première catégorie pour un tiers de la seconde ; la teneur en cendres du
les mines donnent lieu, d'après l'examen de ces courbes, à des mélanges appropriés, correspondant aux meilleurs rendements. M. Moreau a particulièrement insisté dans son récent article de la Revue de Métallurgie sur l'étude, grâce aux courbes de lavabilité, de la question complexe des mélanges. Si à un poids connu d'un charbon donné on mélange le produit du lavage à des teneurs variables d'une quantité constante d'un second charbon, la relation existant entre les poids et les teneurs des deux constituants permet de déterminer, par une simple lecture, les meilleures conditions du lavage en vue d'obtenir au mélange un maximum de tonnage ou un minimum de teneur. Au lavoir n° 5 de Blanzy, on avait à mélanger des flambants avec des anthracites dans une proportion fixée par la teneur en matières volatiles des deux tiers de la première catégorie pour un tiers de la seconde ; la teneur en cendres du mélange devait être ramenée à 12 %. Or, si les flambants étaient faciles à laver il n'en était pas de même des anthracites ; en les lavant l'un et l'autre séparément à 12 %, on aurait obtenu pour les flambants un rendement de 84 % très acceptable et pour les anthracites un rendement de 20 % tout à fait inadmissible ; l'examen des courbes, en fixant à 10 et 15 % respectivement les teneurs en cendres des charbons lavés des deux catégories, permit d'élever jusqu'au chiffre encore acceptable de 70 % le rendement de l'anthracite, tandis que celui des flambants, ramené à 80 %, n'était diminué que de quatre unités, sur le tonnage traité, l'économie réalisée dépassait 8 %. La réincorporation des poussiers secs à des fines lavées en vue de la fabrication de coke ou de briquettes soulève des difficultés du même ordre, dont les courbes de lavabilité donnent aussi aisément la solution. On voit l'intérêt qu'elles présentent et quels retards longs et onéreux elles évitent. Elles devraient être partout d'un usage courant dans les mines. Qu'il s'agisse d'établir de nouveaux lavoirs ou d'utiliser les anciens, leur emploi est devenu indispensable et il faut souhaiter qu'il ne tarde pas